47 
das Holz über dem Erdboden liegt, je weiter es von der 
Wurzel entfernt ist (Exner). Das spezifische Lufttrocken¬ 
gewicht, vom Stocke aus nach oben zu g*ehend, sinkt zuerst, 
um in der Höhe der Baumkrone eine bedeutende Steigerung 
zu erfahren und hier sein Maximum zu erreichen (Exner). 
Saftgehalt. Frisch gefällt 20 bis 43% des Gewichtes 
(Nördlinger). 
Schwinden. Längenholz 0*20 bis 0*34%, Querholz in 
der Richtung der Spiegel 2*3 bis 6%, in der Richtung* der 
Jahresringe 5 bis 10*7°/ 0 , Querholz im Mittel 6°/ 0 (Karmarsch). 
In der Richtung der Spieg*el 2 bis 6°/ 0 , in jener der Jahres¬ 
ringe 7 bis 11 °/ 0 (Nördlinger). Das Schwindmass nimmt mit 
der Höhe im Baume ab (Exner). 
Quellen. Bis zur vollständigen Sättigung mit Wasser. 
Längenausdehnung 0*2%, Ausdehnung in der Richtung* der 
Spiegel 5*03%, in der Richtung* der Jahresringe 8*o6°/ 0 (Laves.) 
Nach Weisbach’s Versuchen: Zunahme in Folge der Durch 
nässung am Volumen 9*5 bis 11*8%, am Gewichte 63 bis 99%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug in der Richtung der Faser: Elastici- 
tätsg*renze 2-45 Kg*r., Elasticitätsmodul 1408 Kgr., Bruch¬ 
grenze 3*64 Kgr. (Mikolaschek). Elasticitätsgrenze 2*317 
Kg*r., Elasticitätsmodul 980*4 Kgr., Bruchgrenze 3*57 Kgr. 
(Chevandier -Wertheim). Bruchgrenze i*ii bis 6*64 Kgr. 
(Nördlinger). Absolute Festig'keit nach Karmarsch i*ii bis 
15*27 Kgr.; Belastung für die Elasticitätsgrenze 1*63 Kgr., 
die dabei ein tretende Verlängerung - 4 - (Karmarsch). 
b) Q u erf e s t igkeit. Zug im Sinne des Radius: 
Elasticitätsmodul 269*7 Kgr., Bruchgrenze 0*885 Kgr.; im 
Sinne der Tangente: Elasticitätsmodul 159*3 Kgr., Bruch¬ 
grenze 0*752 Kgr. Querfestig*keit nach Karmarsch 0*65 bis 
1*22 Kgr. 
c) Druck parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
2*49 Kgr., Elasticitätsmodul 1743 Kg*r., absolute Druck¬ 
festigkeit 3*86 Kgr. (Mikolaschek). 
